176 



Vou den Zellensystemen. 



Der nachstehenden Charakteristik europäischer Holzarten muss ich folgende 

 Erläuterungen voranschicken. 



Es liegt derselben die Voraussetzung zum Grunde, dass von den zu 

 untersuchenden Holzstücken, nach Entfernung der, durch Säge oder Beil zer- 

 rissenen oder gedrückten Aussenfläche, vermittelst eines scharfen Messers, mit 

 einem nicht zu dünnen aber scharfen Rasiermesser möglichst dünne Längen- 

 und Querschnitte entnommen, und durch Eintauchen in Spiritus von aller 

 eingeschlossenen Luft befreit Averden. Werden diese Schnitte auf einem Glas- 

 täfelchen vereinzelt ausgebreitet und mit Glycerin befeuchtet, in welchem wenig* 

 Jod aufgelöst ^viu-de, dann genügt eine gute DoppeUupe, um die in der 

 Diagnostik verzeichneten Charaktere zu erkennen, wenn man die Schnitte gegen 

 das Licht gehalten betrachtet. 



Die Grundmasse des Holzes bilden die Holzfasern, in den Diagnosen 

 mit li bezeichnet. Enthalten die einfachen Holzfasern körnige Mehlkörper, 

 erkennbar durch die dunkelblaue Jodfärbung derselben, dann habe ich dies 



durch — angezeigt. Linsenräumig getipfelte Holzfasern sind mit i, spiralige 



m 



Faltuug ist mit sp bezeichnet. 



Körperliche Ansicht des Eichenholzes, a Mark, h grosse, c kleine Mark strahlen in der radialen, dt in der tangeu- 

 talen Ansicht, / Spiralgefässe, g rj Wechsel der Jahresringe, h Köhrenhündel, ii Schicht-Zellfaser. Das Uebrige 



Holzfasern. 



In diese Grundlage des Holzkörpers vertheüen sich Zellfasern = z und 

 Holzröhren = J2 verschiedenartig bei verschiedenen Holzarten. 



Die Zell fasern bilden entweder peripherisch verlaufende Schichten 

 (Fig. 86^^), oder sie stehen vereinzelt oder wenige beisammen zwischen den 

 Holzfasern, oder sie ti'eten mit Holzrölu-en zu Bündehi zusammen. Im ersten 



